204 SUR LA NATURE DU CHAMP MOLECULAIRE 



finies d'aimants élémentaires d'après les lois ordinaires du 

 magnétisme. 



Eq effet, le fait que les premières couches d'un dépôt sont 

 moins aimantées que les suivantes pourrait s'interpréter en 

 admettant qu'elles se composent d'abord de cristaux discon- 

 tinus et que l'apparition des propriétés régulières de la matière 

 coïncide avec l'établissement de la continuité. Le fait que de 

 nouvelles couches se déposant sur une cathode aimantée pren- 

 nent une aimantation de même signe malgré un champ exté- 

 rieur inverse pourrait se concevoir dans une certaine mesure en 

 admettant que le fer va se loger en partie dans les cavités où 

 règne un champ de même signe que l'aimantation. Mais -ces 

 explications, invoquant une sinuosité hypothétique de la sur- 

 face, ne s'appliquent évidemment pas à un effet qui se propage 

 à travers des épaisseurs profondes de matière. 



7. Variation de l'action magnétisante de contact 

 avec la distance. 



Pour étudier l'action magnétisante d'une cathode aimantée 

 à diverses distances, Maurain l'a recouverte d'abord d'une 

 épaisseur connue d'un métal indiffèrent tel que l'or, le cuivre 

 ou l'argent. Puis il a déposé une nouvelle couche de fer sous 

 l'action simultanée de la cathode et d'un champ inverse de 

 1,65 gauss. Le sens de l'aimantation de cette nouvelle couche 

 est déterminé par celle des deux actions qui l'emporte. Il y a 

 une épaisseur du métal étranger, pour laquelle les premières 

 portions de fer qui se déposent sont à l'état neutre. A une dis- 

 tance égale à cette épaisseur, l'action magnétisante de contact 

 est mesurée par le champ extérieur, 1,65 gauss. En répétant 

 les expériences de Maurain pour plusieurs valeurs du champ 

 contraire, on trouverait la loi de variation de l'action magnéti- 

 sante de contact avec la distance. 



Maurain n'a fait l'expérience que pour une valeur du champ 

 inverse, mais pour toute une série d'épaisseurs de la couche 

 intermédiaire. 



La figure 4, empruntée à son mémoire, représente les résul- 

 tats qu'il a obtenus dans une série de mesures où le métal inter- 



